LABRADORS 
185 
la forme de lamelles limitées par j) (001), ( 1 11) avec parfois (201). 
Le labrador se^présente aussi en masses grenues ou laminaires. 
Clivages. Clivages parfaits suivant/j (001), faeiles suivant/ (010), diffi- 
ciles suivant m (lîO) et divers autres prismes. (150), ^‘‘^g (150), 
(180), ^^“^(170) (plans de séparation?). 
Dureté. 5 à 6. 
Densité. 2,694 à 2,716; 2,698 labrador-bytownite de La Besscyre 
(Fouqué). 
Coloration et éclat. Blanc, gris noirâtre, gris violacé. Transparent 
ou translucide. Éclat vitreux, nacré sur le clivage p (001). Quelques 
variétés en masses laminaires présentent, dans / (010), des reflets 
chatoyants parfois métalloïdes avec teinte jaune, rougCj verte. 
Inclusions. Les labradors colorés et chatoyants renferment, en grande 
abondance, des inclusions lamellaires d oligisteou d ilménite. On tiou\e 
aussi parfois des inclusions noires aciculaires rectilignes ou ondulées, 
courbes, etc., régulièrement orientées dans leur hôte (gabbros, norites, 
nrétéorites). Les reflets du labrador sont liés a 1 existence des inclusions 
régulièrement orientées suivant l’axe vertical et l’axe a. 
Le labrador renferme fréquemment, en outre, des inclusions de grains 
extrêmement petits de divers minéraux plus anciens (augite, amphi- 
l^ole, magnétite, etc.), ainsi que des inclusions liquides. 
Propriétés optiques. Voir page 133. Autour de «g, dispersion p > (* 
avec dispersion tournante notable dans les deux systèmes d’anneaux 
et dispersion inclinée faible (Dx.). 
Les données numériques suivantes ont été fournies par les cristaux 
des gisements étudiés plus loin. 
O Angle 
d’extinction 
sur sur 
"k 
n 
m 
ri 
P 
Sng Tnp 
2V p(m) 
.1(010) 
Densité 
labrador 
Chenavari 
» 
220 620 
» 
>1 
2.693 à 2.695 
Roohesauve 
U 
» 
18 à 220 68“ 
« » 
« 
2,685 
Id. (Na) 
1,5625 
1,5578 
1,5548 
20 " 590 
8Bo40 ' h82o25' » 
2,688 
Id. (Li) 
1,5594 
t ,5540 
1,5517 
» 
» J) 
» 
Labrador- 
Lyiownitc 
La Resseyre 
(Na) 
1,5647 
1,5617 
310 590 
TfioUF — 30 
_ 180 
2,698 
ceux donnés, page 1.31, d’après M. Groth ; ces derniers s'accordent mieux avec 
'a théorie de la continuité et sont probablement plus exacts; je donne cependant 
de Marignac, parce qu’il sont déduits de mesures effectuées sur des cristaux 
'h composition connue. L'étude cristallographique de ce minéral est du reste a 
'■eprendre. 
